Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
Kajian Sifat Kemagnetan pada Nanopartikel Cobalt Ferrite (CoFe 2 O 4 ) yang dicoating dengan Polyethylene Glykol ( PEG-4000) dan Silika
Sulanjari 1 , Winda Noor Santi 1 , Annisa Ayu Artanti 1 , Edi Suharyadi 1 *, Takeshi Kato 2 , dan Satosi Iwata 2
1 Laboratorium Fisika Material dan Instrumentasi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara PO BOX BLS.21, Yogyakarta
2 Departement of Quantum Engineering, Nagoya University, Furo-cho chikusa-ku, Nagoya, Japan
* corresponding author: esuharyadi@ugm.ac.id
Abstrak  - Telah  dilakukan  fungsionalisasi  CoFe 2 O 4 menggunakan  Polyethylene  Glykol  (PEG-4000)  dan  Silika. Nanopartikel    CoFe 2 O 4 disintesis  menggunakan  metode  kopresipitasi.  Hasil  sintesis  yang  berbentuk  serbuk  dicoating menggunakan  PEG-4000.  Kemudian  dengan  melakukan  variasi    konsentrasi  PEG-4000,  telah  diperoleh  koersivitas terendah  pada  konsentrasi  33%.  Muncul  fasa  baru  pada  CoFe 2 O 4 setelah  dicoating  PEG-4000,  yaitu − ( )
yang  bersifat  antiferromagnetik  dan −
( ) yang  bersifat  paramagnetik.  Kedua  fasa  ini  menurunkan  respon sampel terhadap medan eksternal. Coating PEG juga menyebabkan berkurangnya aglomerasi dan bentuknya lebih bulat. Ukuran butir  sampel  setelah dicoating meningkat,  karena sampel cenderung polidispersif. Selanjutnya, penelitian  yang kedua melakukan variasi   konsentrasi silika untuk pengcoatingan CoFe 2 O 4. Nilai koersivitas terendah pada konsentrasi 50%.  Muncul  puncak  difraksi  baru  setelah  dicoating  silica,  yaitu:  (331)  pada  konsentrasi  20%  dan  (222)  pada konsentrasi 5% . Volume fasa α -Fe 2 O 3 menurun ketika konsentrasi silika dinaikkan. Ukuran sampel pada konsentrasi 5% lebih kecil dibandingkan pada konsentrasi 20%.
Kata kunci : nanopartikel, fungsionalisasi, CoFe 2 O 4, PEG-4000, Silica
Abstract  -  CoFe 2 O 4 functionalization  has  been  carried  out  using  Polyethylene  Glycol  (  PEG  -  4000  )  and  Silica  . CoFe2O4 nanoparticles synthesized using a coprecipitation method . Synthesis results in the form of powder was coated using  PEG  -  4000  .  Then,  by  varying  the  concentration  of  PEG  -  4000  ,  has  found    the  lowest  coercivity  at  a concentration of 33 % . The new phase appeared on CoFe 2 O 4 account after  CoFe 2 O 4 was coated by PEG - 4000 , ie α - FeO ( OH ) which is antiferromagnetic and γ - FeO ( OH ) which is paramagnetic . The second phase sample is lowered response to the external field . PEG coating also caused reduction agglomeration and more rounded shape . Grain size of the sample after coating have increased , because the sample tended to  polidispersif . Furthermore , the latter study varied  the  concentration  of  silica  for  coating  of    CoFe 2 O 4 .  Lowest  coercivity  have  been  occurred  when  concentration value was 50 % . New diffraction peaks appear after coated by silica , namely : ( 331 ) at a concentration of 20 % and ( 222 ) at a concentration of 5 % . α -Fe 2 O 3 phase volume decreased when the concentration of silica  was  increased . Size of the sample at a concentration 5 %  was lees than at a concentration of 20 %.
Keywords: nanoparticles, functionalization, CoFe 2 O 4 , PEG-4000, Silica

## I. PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  banyak  dikembangkan  penelitian tentang  nanopartikel spinel  ferrite .  Hal  ini  dikarenakan sifat  listrik  dan  kemagnetannya  yang  sangat  bagus  dan bidang  aplikasinya  yang  sangat  luas  yaitu  dalam  sistem penyimpanan  data,  teknologi ferrofluid, refrigerator magnetokalorik,  dan  diagnosa  medis.  Diantara  material spinel ferrite , CoFe 2 O 4 adalah material spinel ferrite yang paling menarik karena mempunyai anisotropy magnetocrystalin cubic  tinggi,  koersivitas  tinggi,  dan magnetisasi saturasi yang sedang [1].
Pada aplikasi nanopartikel perlu dilakukan modifikasi permukaan.  Modifikasi  permukaan  ini  dilakukan  untuk menambah stabilitas kimia, dispersibilitas, biokompatibilitas,  menyeragamkan  bentuk  dan  ukuran sampel. Bahan non-magnetik dapat membungkus partikel magnetik  yang  dapat  mereduksi  gaya  magnetik  antar partikel  dan  meningkatkan  dispersibilitas  nanopartikel dalam  larutan  [2].  Selain  itu,  bahan  non-magnetik  bisa
meningkatkan  sifat  kemagnetan  misalnya  meningkatkan koersivitas.  Diantara  material  non-magnetik  (seperti Al 2 O 3 ,  SiO 2 ,  dll),  Silika  adalah  material  non-magnetik yang  memberikan  keuntungan  yang  lebih  diantara  bahan non-magnetik yang lain. Keuntungan menggunakan silika sebagai  bahan  peng coating adalah:  sangat  stabil  pada dispersi  cairan,  interaksi  antar  partikel  mudah  dikontrol, modifikasi permukan mudah[1].
Selain  itu,  dalam  memodifikasi  permukaan  juga  bisa menggunakan  bahan  polimer.  Pemilihan  bahan  polimer yang  tepat,  selain  dapat  meningkatkan  dispersibilitas nanopartikel  juga  berpotensi  untuk  diterapkan  dalam mengimobilisasi biomolekul. PEG adalah polimer sintetik yang memiliki  sifat  stabil,  higroskopik (mudah menguap),  dan  dapat  mengikat  material  seperti  pigmen dan lainnya. Oleh sebab  itu, PEG dapat digunakan  untuk membungkus melapisi material tertentu
( encapsulation )[3,4].
Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  modifikasi permukaan  CoFe 2 O 4 dengan  menggunakan  PEG-4000 dan Silika dengan memvariasikan konsentrasinya. Diharapkan  dengan  memvariasi  konsentrasi  bahan pengcoating  bisa  mendapatkan  variasi  ketebalan  yang akan  bisa  mengatur  sifat  kemagnetan  CoFe 2 O 4. Dengan melakukakan  karakterisasi  sifat  kemagnetan  CoFe 2 O 4 setelah  di coating akan  diketahui  pengaruh  konsentrasi bahan  peng coating terhadap  struktur  dan  sifat  magnetik sampel.

## II. METODE EKSPERIMEN
A. Sintesis CoFe 2 O 4 dengan Metode Kopresipitasi Sintesis  nanopartikel  CoFe 2 O 4 dilakukan  dengan metode kopresipitasi menggunakan bahan utama CoCl 2 .6H 2 O, sebagai penyedia ion Co 2+ dan FeCl 3 .6H 2 O, sebagai  penyedia  ion  Fe 3+ .  Langkah  yang  dilakukan dengan metode ini adalah  mencampurkan 3,37 mL HCL (37%) kedalam  1,188 gram CoCl 2 .6H 2 O dan 2,703 gram FeCl 3 .6H 2 O yang dilarutkan dalam 22,25mL aquades dan diaduk  hingga  homogen.  Kemudian  meneteskan  tetes demi  tetes  secara  perlahan  larutan  tersebut  kedalam larutan NaOH 5M yang distirer selama 120 menit dengan kecepatan 1000rpm pada suhu 80 .
Selanjutnya  larutan  tersebut  diendapkan  dengan bantuan  medan  eksternal  (magnet  permanen).  Endapan kemudian  dicuci  sepuluh  kali  menggunakan.  Sampel CoFe 2 O 4 selanjutnya  dikeringkan  dengan  furnace  pada suhu  80 .  Sampel  kering  diperoleh  kemudian difungsionalisasi  dengan  menggunakan  PEG-4000  dan Sodium Silicate.

## B. Nanopartikel CoFe2O4 Coating PEG-4000
PEG-4000  yang  berupa  padatan  dilarutkan  dengan aquades  10  mL,  yaitu  distirer  selama  30  menit  pada temperature  ruang  sampai  terlihat  homogen.  Kemudian nanopartikel  CoFe 2 O 4 dicampurkan  kedalam  larutan tersebut  dan  distirer  sampai  60  menit.  Pengendapan dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  medan  magnet luar.  Endapan  yang  terbentuk  dibiarkan  sampai  kering. Sampel  yang  kering  kemudian  dianalisis  struktur  kristal, ukuran  butir,  sifat  kemagnetannya  menggunakan X-Ray Diffractometer
(XRD),
Transmission Electron Microscopy (TEM), Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM).    Dalam  penelitian  ini  fungsionalisasi  CoFe 2 O 4 dilakukan  dengan  variasi  konsentrasi  PEG-4000,  seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 . Variasi konsentrasi PEG-4000.
Nama Sampel Perbandingan
CoFe 2 O 4 : PEG-4000 Konsentrasi PEG- 4000 A 1 : 1  (0,7  g : 0,7   g) 50% B 2 : 1  ( 0,7 g : 0,35 g) 33% C 3: 1  ( 0,7 g : 0,23 g) 25% D 1: 2  (0,7  g  : 1,4  g) 67% E 1: 3  (0,7  g : 2,1   g) 75% F 1 : 4  ( 0,7 g : 2,8   g) 80%

## C. Nanopartikel CoFe2O4 coating Silika
Nanopartikel  CoFe 2 O 4 dicampurkan  ke  dalam  40  mL larutan  silika  yang  mempunyai  konsentrasi  berbeda-beda sesuai  dengan  Tabel  4.2.  Larutan  silika  dibentuk  dari Sodium  Silicate  yang  ditambah  dengan  aquades kemudian  distirer  selama  10  menit  pada  temperature ruang.  Nanopartikel  CoFe 2 O 4 0,8    gram  ditambahkan dalam  larutan  silika  dan  ditirer  selama  20  jam  pada temperature  ruang  agar  tercampur  dan  ada  ikatan  antara nanopartikel  CoFe 2 O 4 dengan  silika  (coating).  Tahap pengendapan  dililakukan  dengan  medan  magnet  luar. Endapan yang terbentuk  dicuci  5  kali.  Tahap pengeringannya  didiamkan  pada  temperature  ruang sampai  kering.  Sampel  yang  kering  kemudian  dianalisis struktur  kristal,  ukuran  butir,  sifat  kemagnetannya menggunakan  XRD,  TEM,  VSM.  Variasi  konsentrasi silica yang digunakan seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 . Variasi konsentrasi Silica.
Nama Sampel Perbandingan CoFe 2 O 4 : Larutan SS
P 0,8:50%SS  (20 mL SS+20 mL aquades) Q 0,8:30%SS  (12 mL SS+28 mL aquades) R 0,8:20%SS  ( 8 mL SS+ 32  mL aquades) S 0,8:15%SS  ( 6  mL SS+34 mL aquades) T 0,8:10%SS  ( 4 mL SS+ 36 mL aquades)
U 0,8:  5%SS   ( 2 mL SS+ 38 mL aquades)

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nanopartikel CoFe2O4 coating PEG-4000
Pada  penelitian  kali  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  konsentrasi  PEG-4000  terhadap  pengcoatingan CoFe 2 O 4 dan  diamati  struktur  kristal,  morfologi,  ukuran partikel, dan sifat kemagnetannya.
Berdasarkan  hasil  pengujian  sampel  dengan  XRD diperoleh spektrum seperti pada Gambar 1.
Gambar 1 .  Pola  spectrum  XRD  pada  CoFe 2 O 4 sebelum  dan sesudah dicoating dengan PEG-4000(33%).[5]
Tabel 3 . Hasil analisa CoFe 2 O 4 +PEG-4000. Nama sampel Ukuran partikel (nm) Parame- ter kisi ( ) Ketinggi- an Inten- sitas puncak (311)(a.u) Rasio Volume α -Fe-
2 O 3 (%)
CoFe 2 O 4 8,81 8,406 97,95 19,14%
Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
CoFe 2 O 4 +P EG(33%) 10,63 8,368 131,05 9,12% Karakteristik  struktur  CoFe 2 O 4 setelah  dicoating dengan  PEG-4000,  selain  karakteristik  murni  CoFe 2 O 4 muncul,  disertai  dengan  munculnya  fasa  baru  yaitu
− ( ) dan − ( ) yang  biasa  disebut dengan goethite dan lepidocrocite. Dengan  munculnya fasa  baru  ini  menandakan  bahwa  telah  tejadi  pelapisan CoFe 2 O 4 oleh  PEG.  Kedua  fasa  itu  muncul  diprediksi karena  atom-atom  Fe 3+ yang  mengisi  seluruh  posisi tetrahedral dan setengah dari octahedral pada permukaan nanopartikel bereaksi dengan gugus hidroksil pada PEG- 4000 yang menyebabkan pada interface antara nnnopartikel  CoFe 2 O 4 dan  PEG-4000  muncul  fasa  baru − ( ) dan − ( ) .  Karena  fasa  ini bersifat  antiferromagnetik,  maka  kehadiran  fasa  ini melemahkan respon magnetik sampel.
Hasil  TEM  menyajikan  morfologi  CoFe 2 O 4 yang difungsionalisasi  dengan  PEG-4000  seperti  Gambar  2. Dengan melihat hasil TEM pada Gambar 2,  nanopartikel CoFe 2 O 4 telah  terlapisi  oleh  PEG-4000.  Terlihat terpisah antara  nanopartikelnya  yang  menyebabkan  pengurangan aglomerasi  sehingga  tidak  terjadi  agregasi  yang  akan memperbesar ukuran partikel. Sehingga dengan pelapisan ini  akan  menjaga  ukuran  partikel  agar  konstan.  Ukuran partikel  setelah  dicoating  lebih  besar.  Pertambahan ukuran  partikel  ini  disebabkan  karena  lapisan  PEG  yang melapisi  sampel  terlalu  tebal.  Selain  itu  juga  pengaruh aglomerasi  nanopartikel  yang  menyebabkan  agregasi sebelum dicoating.
(a) (b)
Gambar 2 .  Morfologi  nanopartikel  CoFe 2 O 4 sebelum  (a)  dan setelah dicoating dengan PEG-4000 (b) [5].
Hasil  pengujian  VSM  digunakan  untuk  melihat  sifat kemagnetan  CoFe 2 O 4 yang  difungsionalisasi  dengan PEG-4000  pada  konsentrasi  yang  bervariasi  seperti  pada Gambar 3 dan Tabel 4.
Setelah nanopartikel CoFe 2 O 4 dicoating dengan PEG- 4000,  nilai  M s dan  M r menurun,  karena  PEG-4000 bersifat  paramagnetik  sehingga  melemahkan  sifat kemagnetan  dari  CoFe 2 O 4 .  Selain  itu  munculnya  fasa − ( ) yang  bersifat  antiferromagnetik  dan − ( ) yang bersifat paramagnetik, juga menyebabkan turunnya M s dan M r pada sampel.
Setelah  konsentrasi  PEG-4000  dinaikkan,  maka jumlah  bahan  paramagnetik  semakin  banyak  yang  akan menyebabkan  nilai  magnetisasi  saturasi  turun  seiring dengan  meningkatnya  konsentrasi  PEG-4000.  Akan tetapi, tidak terjadi pada konsentrasi 50%,67%, 75%, dan 80%  nilai  M s naik  ketika  konsentrasi  dinaikkan.  Hal  ini diprediksikan  karena  volume  fasa  pengotor  (fasa  α - Fe 2 O 3 )  yang  hadir  pada  CoFe 2 O 4 setelah  dicoating
mengalami penurunan. Sifat fasa α -Fe 2 O 3 antiferromagnetik , sehingga ketika  volume  fasa  α -Fe 2 O 3 berkurang akan menaikkan nilai M s dan M r .
(1) (2)                                            (3) (4)                              (5)                                         (6)                             (7)
Gambar 3 .  Kurva  histerisis  pengujian  VSM  dengan  variasi konsentrasi  PEG-4000  dengan  (1)  CoFe 2 O 4 ;  (2) A; (3) B; (4) C; (5) D ; (6) E; (7) F.
Tabel 4 . Sifat kemagnetan CoFe 2 O 4 +PEG-4000. Nama sample Konsent rasi PEG(%) Koersivitas (Oe) Magnetisa si saturasi (emu/g) Magnetisasi Remanen (emu/g) F 80 86,63 26,98 3,09 E 75 150,68 23,29 3,07 D 67 114,50 28,24 3,29 A 50 133,45 23,84 2,57 B 33 78,95 22,65 2,27 C 25 109,78 31,46 3,51 CoFe 2 O 4 0 88,56 37,57 5,18
Sifat  magnetik  material  magnet  bergantung  pada besarnya  distribusi  ukuran  partikel  sebagai  struktur domain  dan  proses  magnetisasi  bergantung  pada  ukuran partikel  [1].  Jika  ukuran  nanopartikel  dibawah  ukuran kritis  single  domain  maka  ketika  ukuran  nanopartikel bertambah  besar  koersivitasnya  naik.  Jika  ukuran nanopartikel  lebih  besar  dari  ukuran  kritis  single  domain maka  ketika  ukurannya  bertambah  besar  koersivitasnya turun.  Pernyataain  ini  sesuai  dengan  sampel  setelah dicoating  dimana  nilai  H c menjadi  lebih  besar  karena ukuran  sampel  juga  membesar.  Tetapi  ketika  pada konsentrasi  33%  dan  67%  koersivitas  turun.  Hal  ini diprediksi  karena  pada  konsentrasi  ini  nanopartikel  yang tercoating monodispersif.

## B. Nanopartikel CoFe2O4 Coating Silika
Berdasarkan
hasil XRD pola spektrum fungsionalisasi  CoFe 2 O 4 dengan  silika  seperti  pada Gambar 4.
Adanya  puncak  baru  setelah  dicoating,  menandakan silika  telah  berhasil  melapisi  CoFe 2 O 4 .  Pada  konsentrasi silika  20%  muncul  puncak  baru  pada  arah  (331), sedangkan pada silica 5%  muncul puncak baru pada arah (222). Volume fasa pengotor meningkat setelah dicoating dengan  5%  silika,  setelah  konsentrasi  silika  ditingkatkan menjadi 20% volume fasa pengotor menurun.
Dari  hasil perhitungan  dengan  menggunakan persamaan  scherrer,  ukuran  sampel  berkurang  setelah dicoating  silika  5%.  Pengurangan  ukuran  sampel  ini
Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
terjadi karena sifat sampel yang tercoating monodispersif. Sedangkan ketika  konsentrasi silika 20%, ukuran sampel bertambah  besar.  Ketika  konsentrasi  silica  dinaikkan menjadi  20%,  lapisan  silika  dalam  mengcoating nanopartikel CoFe 2 O 4 lebih tebal dibandingkan silica 5%. Sehingga  memperbesar  ukuran  sampel.  Selain  itu  juga ketika  konsentrasi  silika  tinggi,  dimungkinkan  terjadi proses  self-asembly  yang  menyebabkan  dalam  satu  butir nanopartikel yang tercoating silika terdapat lebih dari satu butir  CoFe 2 O 4, sehingga  ukuran  sampel  cenderung polidispersif.  Hal  lain  yang  menyebabkan  pertambahan besar  ukuran  partikel  dimungkinkan  karena  pengaruh aglomerasi  nanopartikel  yang  menyebabkan  agregasi sebelum dicoating silika 20%.
Morfologi  sampel  CoFe 2 O 4 setelah  dicoating  dengan silika  dapat  dilihat  dari  hasil  gambar  TEM.  Ukuran nanopartikel yang tercoating terlihat seragam dan terpisah antara  nanopartikel  satu  dengan  yang  lain.  Hal  ini mengurangi aglomerasi antar nanopartikel, sehingga tidak terjadi agregasi.
Gambar 4 .  Pola  spectrum  XRD  sampel  CoFe 2 O 4 dan CoFe 2 O 4 yang dimodifikasi silica 5% dan 20%.
Gambar 5 .  Morfologi CoFe 2 O 4 dicoating dengan silica 20%.
Tabel 5 .  Analisa CoFe 2 O 4 +Silica.
Nama sample Ukuran Partikel (nm) Paramet er Kisi ( ) Ketinggian Intensitas puncak (311)(a.u) Rasio Volume α -Fe 2 O 3 (%)
CoFe 2 O 4 8,81 8,406 97,95 19,14% CoFe 2 O 4 +5 %Silica 8,41 8,361 152,77 25,64% CoFe 2 O 4 +2 0%Silica 11,04 8,358 145,97 24,27%
Maka  diharapkan  nanopartikel  akan  memiliki  ukuran yang konstan selama penyimpanan. Dari hasil pengukuran butir hasil gambar  TEM  ukuran nanopartikel CoFe 2 O 4 setelah  dicoating  dengan  silika  menjadi  lebih
besar  yaitu  dari  9nm  menjadi  11,5  nm.  Hasil  ini  sesuai dengan perhitungan ukuran butir menggunakan persamaan scherrer sebelumnya.
Sifat  magnetik  nanopartikel  CoFe 2 O 4 setelah dicoating  silica  dapat  diamati  dari  analisa  hasil  VSM seperti pada Gambar 6 dan  Tabel 6.
Nilai M s dan M r turun setelah dicoating dengan silika karena  silika  bersifat  non-magnetik  yang  menurunkan respon sampel terhadap medan eksternal. Nilai M s dan M r turun  seiring  meningkatnya  konsentrasi  silika.  Akan tetapi, pada konsentrasi 10%, 30%, dan 50% nilai M s dan M r naik. Hal ini diprediksi karena  volume fasa pengotorr turun.  Fasa  pengotor  bersifat  non-magnetik,  apabila volume  fasa  pengotor  turun  berarti  sampel  lebih  mudah disearahkan medan eksternal, M s naik.
Nilai  koersivitas  meningkat  dengan  meningkatnya ukuran nanopartikel selama ukuran nanopartikel dibawah ukuran  kritis  single  domain.  Hal  ini  sesuai  pada  sampel T, S, R,Q. Akan tetapi terjadi penyimpangan pada sampel U,  ketika  ukuran  partikel  turun  nilai  koersivitasnya  naik. Hal  ini  bisa  dijelaskan  dengan  persamaan  yang menyatakan  hubungan  medan  koersivitas    terhadap magnetokristalin anisotropi yakni : =
Berdasarkan  persamaan  diatas  medan  koersivitas berbanding terbalik dengan magnetisasi saturasi [6]. Pada sampel  U  Nilai  M s turun  secara  significan  dibanding sebelum  dicoating.  Hal  iniliah  yang  menyebabkan naiknya H c pada  sampel  U.  Nilai  koersivitas  menurun pada sampel P, hal ini diprediksi karena pada konsentrasi 50% nanopartikel yang tercoating monodispersif.
(1)                                           (2) (3) (4) (5) (6) Gambar 6 .   Kurva histerisis pengujian VSM dengan variasikonsentrasi Silica: (1) P; (2) Q; (3) R; (4) S;
(5) T;  (6) U.
Tabel 6 .  Sifat kemagnetan CoFe 2 O 4 .
Nama sample Konsen- trasi silica (%) Koersi- vitas (Oe) Magneti- sasi Saturasi (emu/g) Magnetisa- si Remanen (emu/g) P 50 122,02 22,49 2,52 Q 30 157,00 21,28 2,74 R 20 151,37 19,63 2,43 S 15 143,55 21,57 2,56 T 10 137,80 22,21 2,67
Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
U 5 143,53 21,78 2,64 CoFe 2 O 4 0 88,56 37,57 5,18

## IV. KESIMPULAN
Rasio  volume  pengotor  berkurang  setelah  CoFe 2 O 4 di coating dengan  PEG-4000  dan  bertambah  setelah di coating silika,  sedangkan  derajat  kristalinitas  dan ukuran nanopartikel CoFe 2 O 4 meningkat setelah dicoating dengan PEG-4000 dan Silika. Sifat kemagnetan sampel  mengalami  kenaikan  koersivitas,  penurunan magnetisasi  saturasi  dan  magnetisasi  remanen  setalah di coating PEG-4000 dan Silika.

## UCAPAN TERIMA KASIH
1. Nano-Fabrication  Consortium  of  Nagoya  University, Ministry  of  Education,  Culture,  Sports,  Science  and Technology (MEXT) Nano-Project Platform, Japan, 2012  – 2017
2. Hibah  Penelitian  Strategis  Nasional  (Stranas)  Dikti, Kementrian Pendidikan Nasional, 2013-2014

## PUSTAKA
[ 1] L. Zhao, H. Yang, et all., study of preparation and magnetic properties  of  silica-coated  cobalt  ferrite  nanocomposites, springer , vol.42, 2007, pp:4110-4114.
[2]  Q.  Dai,  M.  Lam,  et  all.,  Monodispere  Cobalt  Ferrite Nanomagnets  with  Uniform  Silica  Coatings, Langmuir , vol. 26, pp: 17546-17551.
[3] A. Datta,  2007,  Charavterization  of  Polyethylene  Glycol Hydrogels  for Biomedical Application, Thesis , University of Pune
[4] C.H. Kim, D.W. Kim,  dan K.Y. Cho, 2009,  The  Influence of    PEG    Molecular  Weight    on    The    Sytructural Changes    of    Corn    Strach    in    A    Starch/PEG  Blend, Polym. Bull , 63, 91-99
[5]  E.  A.  Setiadi.  Fabrikasi  dan  Karakterisasi  Struktur  Kristal dan  Sifat  Kemagnetan  Nanopartikel  Cobalt  Ferrite (CoFe 2 O 4 )  Beserta  Proses  Fungsionalisasinya  dengan PEG-4000, Thesis , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013
[6]  X.  Liang,  H.  Shi,  X.  Jia,  Y.  Yang,  dan  X.  Liu,  2011, Dispersibility,  Shape  and  Magnetic  Properties  of  Nano- Fe3O4 Particles, Scientific Research , 2, 1644-1653